40 
DE L’ARGENT. 
De ces trois modes de réduction, celui qui repose sur l’emploi du sulfite 
cuivreux ammoniacal est le plus laborieux ; il expose en outre à produire de 
Laurent contenant des traces de cuivre. 
O 
Lorsqu’il s’agit de préparer à la fois une quantité de métal dépassant 
cent grammes, c’est à la réduction de l’azotate d’argent par une solution 
alcaline sucrée, qu’il convient, à mon avis, de donner la préférence; mais se 
bornant à un maximum de cent grammes, c’est la réduction au formiate 
d’ammoniaque qui doit l’emporter. 
La solution d’hydrate sodique, pouvant être obtenue avec plus de facilité 
à l’état de pureté que la solution d’hydrate potassique, doit être préférée 
pour la réduction qui exige, de toute nécessité, l’emploi d'un vase d’argent. 
Au besoin, la réduction de l’azotate d’argent par les formiate et acétate 
d’ammoniaque peut s’exécuter dans un vase de porcelaine couvert d’un 
vernis dur. 
Pour être certain d’avoir enlevé au métal obtenu par l’un ou l’autre de 
ces modes de réduction, les traces d’alumine, de chaux et de silice qu’il peut 
retenir, il importe de le traiter successivement, à froid, dans un vase de 
platine, par les acides sulfurique et fluorhydrique purs et dilués, et enfin à 
l’eau pure. 
La fonte, au dard aérhydrique, du métal réduit, doit, à mon avis, être 
effectuée de préférence dans des coupelles confectionnées avec du phosphate 
calcique basique pur, finement broyé, lavé soigneusement à l’eau, fortement 
comprimées à l’état de pâte humide, et rougies à blanc, au dard aérhydrique, 
après avoir été séchées à l’air, à la température ordinaire. Les surfaces du 
métal fondu dans des coupelles de phosphate calcique sont plus nettes et 
plus brillantes que celles dont la fusion a été opérée dans une cavité de 
chaux qui, du reste, peut introduire des traces de calcium dans le métal ainsi 
que je l’ai reconnu avec certitude. A moins qu’on ne se propose de faire des 
recherches sur des barreaux, des culots ou sur des lames, l’état le plus 
favorable à donner à l’argent solidifié est celui de grains ou de grenailles 
non roches, obtenus en versant dans de l’eau, d’une hauteur convenable, le 
métal fondu, refroidi dans un milieu réducteur jusqu’à près de son point de 
solidification, ainsi que je l’ai pratiqué et exposé dans mes Nouvelles 
